— 469 — 



Полученныя данныя устанавливають съ полной несомн'бнностью на- 

 хождение твердаго хлористаго кад1я — сильвина въ соляныхъ отложен1яхъ 

 Соликамска. 



Въ среднпхъ пробахъ каменной соли изъ названныхъ буровыхъ трубъ 

 содержате хлористаго кал1я изменяется въ пред'Ьлахъ отъ 0,26% до 11,9% 

 (табл. I, ]УуТ!! 2, 4^, 5, 61). Образцы же, окрашенные въ буроватый и красный 

 цв-Ьтъ, представляютъ см-Ьси хлористыхъ соединетй натр1я и кал1я, въ ко- 

 торыхъ количество последней соли доходить до 63,23% (Ли 4^ Людмилин- 

 ской трубы). Можно думать, что первоначальный содержатя хлористаго 

 кал1я были значительно больше, такъ какъ буроватые прослойки въ массй 

 сплошной каменной соли представляются ноздреватыми, что указываетъ на 

 процессъ вымыван]я и растворен1я указаннаго веш,ества (въ пробахъ 

 №]\1! 1 и 2). 



Связь красной и буроватой окраски съ содержанхемъ хлористаго калхя 

 для соляныхъ оробъ изъ соликамскихъ скважинъ представляется весьма 

 показательной. Образецъ 42 (таблица I), обнаруживш1й наивысшее коли- 

 чество названнаго соединен1Я, им^Ьеть яркокрасныя включешя сильвинита, 

 который по своему внешнему виду вполн-Ь напоминаютъ пробы такъ назы- 

 ваемой «твердой соли» (Наг1;8а12) изъ СтассФуртаЧ Такое соотв'Ьтств1е въ 

 свойствахъ можетъ служить указан1емъ на общность т4хъ процессовъ ме- 

 таморфизащи, подъ вл1ян1емъ которыхъ происходило образование сильвина 

 и сильвинита въ различныхъ соляныхъ м'Ьсторожденхяхъ. 



Но нужно впрочемъ заметить, что въ красноватой волокнистой камен- 

 ной соли нзъ Сокольской скважины Ленвенскихъ промысловъ гр. Строга- 

 нова, содержавшей 0,68% Са80^ и 0,29% нерастворпмаго въвод^ остатка, 

 анализомъ присутств1я кал1я не было найдено. 



Чрезвычайно характерно почти полное отсутств1е во всЬхъ изучен- 

 ныхъ нами образцахъ растворимыхъ солей магн1я. Этотъ Фактъ свид4тель- 

 ствуетъ объ отсутствхи въ соликамскихъ отлон;ен1яхъ значптельныхъ коли- 

 чествъ мпнера.110въ, принадлежащихъ къ ряду двойныхъ галоидныхъ и сйрно- 

 кислыхъ соединен1й магвхя и щелочныхъ металловъ, наприм'Ьръ — карнал- 

 лита М§С12КС1-6НД каинита КСЬМдВО.-ЗН^О и др. 



Одновременно съ пробами твердыхъ солей Г. Р. Дерингомъ были 

 взяты также образцы разсоловъ, которые применяются для выварки соли 

 на промыслахъ Соликамска, Усть-Боровой, Лепвы и Березниковъ. Полу- 

 ченныя нами аналитическая данныя сопоставлены на таблиц^!!. Приведенные 



1 Сильпнвъ 8Ъ Калушп (Галнщя) также частью окрашенъ въ красный цвЬтъ (см. 

 С. Ольшевск1Й: Горвопроиышленная карта Галиц1и. Петроградъ (1915), стр. 33). 



и. ж. Н. 1917. 



